401 



ähnliche Schnitte auf. die einen höher doppelbrechenden Kern, 

 jedoch von gleicher Lichtbrechung besitzen. Die Kristalle liegen 

 in einer etwas glasigen Grundmasse mit reichlichen Ausscheidungen 

 einer zweiten Kristallgeneration vom Charakter der kernlosen 

 Kristalle. Die Umrisse der großen Kristalle sind meist nicht 

 scharf ausgebildet. 



Schmelze 11 (Taf. XXII) — 62.5 o/ Mg 2 SiCU. Es sind hier 

 zwei Minerale zu Ausscheidung gelangt, die sich vorzüglich an der 

 verschiedenen Doppelbrechung erkennen lassen. Die Kristalle 

 sind allseitig scharf ausgebildet, bleiben aber an Größe hinter 

 denen der vorigen Schmelze zurück. Die beiden Minerale zeigen 

 häufig Verwachsungen mit einander, und besonders die Kern- 

 bildungen. Hierbei ist der höher doppelbrechende immer der 

 Kern. Das niedriger doppelbrechende ist zweifellos wieder 

 Monticellit. Glasreste mit sekundärer Kristallisation finden sich 

 zuweilen. 



Schmelze 12 (Taf. XXII: dazu Fig. 6) — 6875% Mg 2 Si(Xt. 

 Die Kristallausscheidungen sind größer als bei voriger Schmelze, 



tragen jedoch dieselben Charaktere an sich — Kernbildungen 

 sind hier durchgängig vorhanden. Dagegen sind die Begrenzungen 

 weniger scharf. Glasrest ist fast nicht vorhanden. 



Schmelze 13 (Taf. XXII) — 75% Mg 2 SiO*. Die beiden 

 Körper sind vorzugsweise nebeneinander ausgeschieden. Beide besitzen 

 scharfe Begrenzungen und sind oft mit einander verwachsen, 

 jedoch nicht in Kernformen. Soweit es zu schätzen möglich ist, 

 dürften beide Mineralien in gleicher Menge vorhanden sein. Die 

 Kristalle bleiben hinsichtlich ihrer Größe weit hinter denen der 

 vorigen Schmelze zurück. 



Schmelze 14 (Taf. XXIII) — 81,25% Mg 2 SiCU. Ist 

 -der vorigen Schmelze außerordentlich ähnlich. Der höher doppel- 

 brechende Körper dürfte wohl überwiegen. Außerdem tritt, wenn 

 auch höchst untergeordnet, eine zweite Kristallgeneration auf, die 

 sehr kräftige Doppelbrechung zeigt. 



Fig. 6. 



